Synthetische Versuche zur Pyroxengruppe. 
297 
Wir erhalten demnach zusammenfassend folgendes Ergebnis : 
Die Verbindung MgAl 2 SiOß ist an und für sich unstabil. 
Möglicherweise entsteht sie bei langandauernder Erhitzung unter 
dem Schmelzpunkt der höchstschmelzenden Komponente MgO (Sinte- 
rung), doch scheint sich hiebei nach den Versuchen von C. Doectkk 
und E. DtTTLER eher Mg-Anorthit zu bilden. Oberhalb 1400® er- 
hält man Spinell und Glas. Und erhitzt man dieses Gemisch 
auch noch so lange Zeit unter der Sintertemperatur und im feinst- 
gepulverten Zustande, so bleibt die eine Komponente dieselbe, 
während das Glas zu Tridymit wird. Vielleicht ist es möglich, 
daß das Silikat MgAl 2 SiOg bei Anwesenheit von Wasserdampf 
stabil wird. Versuche hierüber wären noch durchzuführen. 
IL 
1. Diopside mit Zusatz von Eisenoxyd. 
Die Diopside verändern mit Aufnahme des Hedenbergit- 
silikates CaFeSigOg ihre optischen Eigenschaften. Nach G. Tschek- 
MAK nimmt die Auslöschungsschiefe c/ mit der Zunahme des 
Eisengehaltes zu; ebenso steigt die Größe des wahren Achsen- 
winkels um die positive Mittellinie. 
Es wurden drei Versuche ausgeführt, die den Zweck hatten, 
zu untersuchen, wie sich Mischungen von Diopsid mit reinem Eisen- 
oxyd verhalten. 
Erst neuerdings ist von W. E. Ford ' gezeigt worden, daß 
das Eisenoxydul auf die physikalischen Eigenschaften (Größe des 
Achsenwinkels, Achsenebene, Auslöschungsschiefe) der Hornblenden 
größeren Einfluß ausübt als das Eisenoxyd'. Nur bei den glauko- 
ph an ähnlichen Hornblenden wirkt in gleicher Weise auch das 
Eisenoxyd. Tonerde vergrößert nach F. .T. Wiik'^ die Werte für 
die Auslöschungsschiefe; doch wurde diese Theorie von W. E. Ford 
und anderen bekämpft. 
a) Schmelzen mit Fe, Og. 
Es wurden drei Schmelzen mit 5, 10 und 15”o FCgOg her- 
gestellt. Die Schmelzen waren zwar nicht vollständig homogen 
auskristallisiert, da immer etwas metallisches Eisen ausreduziert 
war, doch war von dem Pyroxen ein großer Teil des Eisens auf- 
genommen worden. 
Die Schmelzen waren kleinkörnig auskristallisiert, die größten 
Pyroxeukristalle zeigte die Schmelze mit 1 ö Feg Og, in der eine 
größere Anzahl Schnitten nach der Basis sich vorfand. 
‘ W. E. Ford, Zeitschr. f. Krist. 54. 15 (1914); auch G. Tschermak, 
Min. Mitt. (1871) 17 und Sx. Kreutz, Tsoherm. Mitt. 27. 250 (1908). 
^ F. J. WiiK, Zeitschr. f. Krist. 7. 79 (1883'. 
